METALURJIA TERMO-ELECTRICA 
479 
mineral oxidado do fierro do manera a formar una escoria 
oxidante. La cantidad de estos materiales se determina de 
manera que por oxidacion reduzcan la cantidad de C, Mn. i Si 
contenida en la carga a 0.10 %. Durante esta fase de la opera- 
cion, la oxidacion de los elementos mencionados tiene lugar 
a una temperatura relativamente baja, mui enerjicamente i 
con eliminacion pronunciada del Pli contenido en la carga. 
Una muestra retirada del horno i forjada indicara precisa- 
mente cuando el metal esta al estado estra dulce, se procede 
entonces elevando la temperatura, a estraer la escoria carga- 
da de Ph i de oxido de Fierro; con este fin se inclina lijeramen- 
te el horno hacia atras i la escoria se escurre por la puerta de 
carga, con una rastra de fierro se estrae la escoria que no se 
; ha escurrido por si sola. Se carga inmediatamente una segun- 
da escoria de cal que tiene por objeto lavar el bano arrastran- 
do las pequenas cantidades de escoria oxidante i fosforosa 
que hubieran quedado en la primera colada. 
3) Reduccion. — Retirada la escoria de lavado se procede 
a una primera reduccion (desoxidacion) del bano agregando 
i materiales reductores, como ser: ferro-silicio, ferro-mangane- 
so, etc. en cantidad calculada de manera que desaparezcan 
completamente por oxidacion i no quede nada de ellos incor- 
porado en el bano. Es en este momento que se hace la recar- 
buracion del bano cuando se trata de obtener aceros duros. 
Se cubre en seguida el bano con una escoria compuesta de 
57 de cal, 17 de silice i 17 de espato fluor i se agrega un poco 
de carbon en forma de coke de petroleo. 
Durante esta tercera fase de la operacion, o sea la reduc- 
cion, se tiene cuidado que el horno permanezca bien cerrado 
i se eleva la temperatura lo bastante para que el oxido de fie- 
rro incorporado en el metal pase poco a poco a la escoria. 
Este oxido que se acumula en la escoria se va reduciendo, a 
medida que se va acumulando en ella, con ayuda de reducen- 
tes omo el ferro-silico coke de petroleo o bien carbon de 
electrodos; se llega asi por fin a obtener una escoria coniple- 
